1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 117 
Untersuchung der Dünnschliffe aus rund 30—35 % Fayalit, 50—55 %/0 
Rhodonit nebst ein ganz wenig Glas (daneben auch ein ganz wenig 
schwarzes Erzmineral, Magnetit oder Hausmannit, das jünger als der 
Fayalit ist). In den mikroskopischen Dünnschliffen ergibt sich (s. Fig. 11, 
S. 118), dass die Rhodonitkrystalle, die durchgängig kleiner als die Fayalit- 
krystalle sind, an diesen letzteren angewachsen sind. Der Rhodonit ist 
somit jünger als der Fayalitt — An den meisten Stellen zeigen die 
Fayalitkrystalle eine scharfe idiomorphe Kontur gegen die Rhodonit- 
krystalle; es dürfte jedoch möglich sein, dass die Rhodonitkrystalle hie 
und da eine Winzigkeit in die Fayalitkrystalle hinein stecken; sicher lässt 
sich dies nicht entscheiden, indem der Fayalit etwas skelettförmig auf- 
gebaut ist, wodurch die mikroskopische Untersuchung erschwert wird, 
Wir müssen uns somit auf die Konklusion beschränken, dass die Bildung 
des Fayalits entweder völlig oder beinahe völlig abgeschlossen war, ehe 
die Ausscheidung des Rhodonits anfing. 
B. Krystallisationsfolge: 1 Rhodonit, 2 Fayalit. 
In den Drusenräumen der zwei Schlacken No. 60a und 60 b (Acid.- 
grad bezw. 1.70 und 1.65) sitzen ı—2 cm. grosse Rhodonitkrystalle 
(die Krystalle in No. 60b sind früher von mir goniometrisch gemessen, 
siehe »Mineralbildung in Schmelzmassen«, S. 83, No. 1). Beide Schlacken 
bestehen zufolge mikroskopischer Untersuchung nach Ermessen aus rund 
50% Rhodonit, 10%0 Fayalit, der Rest aus einem schmutzig-braunen 
Glase (in No. 60a daneben auch ein ganz wenig von demselben Erz- 
mineral wie in No. 61). 
In einer nicht analysierten Schlacke (Fig. ı2, rechts) von Sandviken 
(annähernd von derselben Zusammensetzung wie 60a), ist der Rhodonit 
zonal aufgebaut, indem er aus einem grossen Kern mit einer schmalen 
Hülle, von derselben krystallographischen Orientierung, besteht; die 
Auslöschungsschiefe ist ein ganz wenig verschieden im Kern und in der 
Hülle. Diese letztere zeigt etwas lebhaftere Interferenzfarben als der 
Kern, ferner eine viel stärkere braungelbe Farbe; weil die Farbe des 
Rhodonits (von hochrot bei ganz kleiner Eisenmenge bis zu dunkel- 
braun bei hoher Eisenmenge) von dessen Eisengehalt abhängt, mag die 
braungelbe Hülle Æe-reicher als der lichtgelbe Kern sein. Zuerst ist 
somit ein relativ M-reicher und Æe-armer, zum Schluss, als die Lösung 
an Mn vermindert und andrerseits an Fe angereichert war, dagegen ein 
relativ M»-armer und Ze-reicher Rhodonit ausgeschieden worden. 
Während im vorigen Falle (No. 61, Fig. 11) relativ kleine Rhodonit- 
krystalle an den grossen Fayalitkrystallen angewachsen sitzen, begegnen 
